Die techniſchen Eigenſchaften des Holzes. 229 
kann auf den Grad, in welchem jene anderen Eigenſchaften der Holzart zu— 
ſtändig ſind. 
Die Kenntniß der Schwere des Holzes ſchöpfen wir aus Wägungen 
und Meſſungen des zu unterſuchenden Holzes, die um ſo genauer ſein müſſen, 
je kleiner das zu unterſuchende Holzſtück iſt. Selten kommen ſo kleine Holz— 
ſtücke zur Unterſuchung, daß nicht eine jede gute Wage zur Gewichtsbeſtimmung 
benutzt werden könnte. Für die Meſſung bediene ich mich eines Waſſergefäßes, 
deſſen Spiegelfläche in dem Maße verkleinert werden kann, als die Quer— 
fläche des zu meſſenden Holzes eine kleinere iſt. Es iſt einleuchtend, daß 
man den Cubikinhalt einer Stricknadel mit derſelben Genauigkeit wie den 
einer Walze von vielen Ctm. Durchmeſſer taeſſen kann, an dem veränderten 
Waſſerſtande vor und nach dem Eintauchen des Holzes in das Waſſer, wenn 
das Gefäß nicht viel weiter, als der zu meſſende Körper dick iſt, daß die 
auch hierbei noch unvermeidbaren Beobachtungsfehler um ſo geringer werden, 
je tiefer der Xylometerraum im Verhältniß zu feiner Weite, je länger das 
Holzſtück im Verhältniß zu feiner Dicke iſt. Eine am Rylometer außen an— 
gebrachte graduirte Glasröhre und Schwimmer erhöhen die Geſchwindigkeit 
und Sicherheit der Beobachtung des, durch das Eintauchen des Holzſtücks 
veränderten Waſſerſtandes. 
Aus dem Gewicht der gemeſſenen Körpergröße berechnet ſich leicht das 
Gewicht pro Cubikmtr. und aus dem bekannten Gewicht deſſelben Raummaßes 
Regenwaſſer von beſtimmter Temperatur das ſpecifiſche Gewicht. 
Das Grüngewicht eines Cubikmtr. in Zollpfunden liegt bei unſeren 
Waldbäumen: 
bei den harten Laubhölzern zwiſchen 1650 und 2240 Pfund 
bei den weichen Laubhölzern „ 1400 „ 1800 „ 
bei den Nadelhölzern 1 1440 „ 2000 „ 
Luftrockengewicht: 
bei harten Laubhölzern . „ 115067551660: 
„ weichen 77 e , 1000 %% 
„ Nadelhölzern . 1050 „ 1200 
Beim Nadelholze ſteigt die Schwere mit dem Alter der Bäume und 
der Baumtheile, und nur das Nadelholzreiſig von älteren Bäumen iſt trocken 
häufig ſchwerer als ſelbſt das Kernholz, in Folge größeren Harzgehaltes 
und enger Jahresringe; beim Laubholze, beſonders beim harten Laubholze, 
mit größerem Mehlgehalte des Splints und der Reiſer, verhält ſich dieß oft 
entgegengeſetzt. 
In freiem Stande auf gutem Boden gewachſenes Holz iſt von Laub— 
hölzern ſchwerer, von Nadelhölzern in der Regel leichter als im Schluſſe 
und auf magerem Boden, in rauherem Klima erwachſenes Holz. Knorriges, 
maſriges, äſtiges Holz iſt ſchwerer als gradfaſriges. 
Krankheiten und Fehler des Baums verringern die Schwere auch der 
noch geſunden Baumtheile. 
Zwiſchen Laubabfall und Blüthezeit der Haſel (letzte Hälfte des Februar) 
gefälltes Holz iſt ſchwerer als Sommerholz. 
Raſch abgetrocknetes und außer Luftzug im trockenen Raum aufbewahrtes 
Holz iſt ſchwerer als langſam getrocknetes, geſtocktes oder ausgelaugtes Holz. 
